3.1 水泥试样应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛并记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其它水泥。
3.2 试验用水必须是洁净的淡水,如有争议时可用蒸馏水。
4 实验室温度、相对湿度
4.1 实验室的温度为20℃±2℃,相对湿度大于50%。
4.2 水泥试样、拌合水、仪器和用具的温度应与实验室内温度一致。
5 标准稠度用水量测定(标准法)
5.1试验前必须做到
(1)维卡仪的金属棒能够自由滑动。
(2)调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点。
(3)水泥净浆搅拌机运行正常。
5.2 水泥净浆拌制
用水泥净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶先用湿布擦过,将拌合水倒入搅拌锅中,然后5s-10s内小心将称好的500g水泥加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先将锅放在搅拌机的锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,同时将叶片的锅壁上的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120s停机。
5.3 标准稠度用水量测定步骤
5.3.1 拌合结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入已放在玻璃板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余的净浆。
5.3.2 抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆下,降低试杆直到与水泥净浆表面接触,拧紧螺丝1s-2s后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉入或释放试杆30s时记录试杆到底板的距离,升起试杆后,立即擦净。
5.3.3 整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距底板6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌合水量为该水泥的标准稠度用水量(P),按水泥质量的百分比计。
5.3.4 当试杆距玻璃板小于5mm时,应适当减水,重复水泥浆的拌制和上述过程;若距离大于7mm时,则应适当加水,并重复水泥浆的拌制和上述过程。
6 凝结时间测定
6.1 测定前准备工作:调整凝结时间测定仪的试针接触玻璃板,使指针对准零点。
6.2 试件的制备:以标准稠度用水量按5.2制成标准稠度净浆(记录水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间)一次装满试模,振动次数刮平,立即放入湿气养护箱中。
6.3初凝时间测定
6.3.1记录水泥全部加入水中至初凝状态的时间作为初凝时间,用“min"计。
6